ЭТЮДЫ ПО КРИСТАДЛОГЕНЕЗИСУ. 
4? 
1) Присутствіе каліевыхъ квасцовъ въ растворѣ NaC10 3 вызываетъ выдѣленіе NaC10 3 
тетраэдрическаго габитуса. 
2) Требуется большое количество квасцовъ, чтобы вызвать образованіе тетраэдри- 
ческаго габитуса. 
3) Тетраэдрическіе кристаллы NaC10 3 въ течееіе всей кристаллизаціи имѣютъ комби- 
націонныя грани {100} и {ПО}, и ни разу не наблюдались грани {111} (въ отличіе отъ 
кристаллизаціи въ присутствіи Na 2 S0 4 и K 2 S0 4 ). 
4) Процессъ кристаллизаціи NaC10 3 въ присутствіи каліевыхъ квасцовъ явственно 
сопровождается сложными химическими реакціями, выражающимися въ образовавши КС10 3 
и октаэдрическихъ кристалловъ 24-водныхъ натровыхъ квасцовъ (вслѣдствіе обмѣннаго 
разложенія между NaC10 3 и K 2 A1 2 (S0 4 ) 4 . 24Н 2 0), а сверхъ сего — въ образованіи менѣе 
водныхъ натровыхъ квасцовъ (Na 2 Al 2 (S0 4 ) 4 . 22Н 2 0) одноклиномѣрной системы. Въ этомъ 
отношеніи, очевидно, условія образованія менѣе водныхъ квасцовъ аналогичны образо- 
ванію 6-тиводнаго сѣрнокислаго никкеля вмѣсто обычнаго 7-миводнаго. 
5) Въ концѣ кристаллизаціи появляются новыя кристаллическія вещества, не наблю- 
давшіяся раеѣе. 
6) Подобно тому, какъ это наблюдалось и въ другихъ описанныхъ выше опытахъ, въ 
количествам выделявшихся веществъ, проявляется ясно выраженная періодичность: 
наблюдается временно уменыненіе и даже прекращеніе кристаллизаціи одного или двухъ 
какихъ-нибудь веществъ, а затѣмъ новое усиленіе. 
VII. 
Кристаллизация NaCI0 : . въ присутствии Na 2 C0,. 
При изслѣдованіи вопроса о непосредственной причинѣ вліянія посторонней примѣси 
на кристаллическую Форму, чтобы не затемнять явленія возможностью обмѣннаго разло- 
женія, наиболѣе цѣлесообразнымъ представляется примѣненіе въ качествѣ товарищей по 
растворенію такихъ солей, у которыхъ основаніемъ является одинъ и тотъ же металлъ. 
Кромѣ того, въ виду предположенія о роли гидратаціи или дегидратаціи въ растворѣ 
NaC10 3 , какъ причины рѣзкаго измѣненія кристаллической Формы послѣдняго, выборъ 
былъ направленъ на такія соли натрія, у которыхъ способность образовать различные ги- 
драты извѣстна. Изъ такихъ солей прежде другихъ взятъ былъ углекислый натрій. 
Опытъ былъ произведенъ при слѣдующихъ условіяхъ. Къ 30 к. с. насыщеннаго 
раствора NaC10 3 , въ которомъ содержалось около 21,42 гр. NaC10 3 , прибавлено было 
2,5 гр. обезвоженной соли Na 2 C0 3 . При нагрѣваніи до 40 — 45° O.Na 2 C0 3 растворился съ 
образованіемъ слабой мути. 
Такимъ образомъ въ растворѣ на 1 гр. Na 2 C0 3 приходилось 8,57 гр. NaC10 3 . 
На другой день выдѣлилось 4,689 гр. ХаС10 3 . Кристаллы представляли почти исклю- 
